ET DE FERS MÉTÉORIQUES. 95 
Cent parties de la variété bleuâtre traitées par l’acide hy- 
drochlorique foible dans un appareil propre à recueillir l’a- 
cide hydrosulfurique m'ont donné 12 parties de sulfure de 
plomb qui représentent 1 partie + de soufre. La dissolution 
hydrochlorique chauffée après y avoir ajouté assez d’acide 
nitrique pour amener le fer à l’état de péroxide, a été pré- 
cipitée par un excès d’ammoniaque ; l’oxide de fer, séparé 
et calciné , pesoit 120 parties qui représentent 87,35 de fer 
pur. La dissolution ammoniacale avoit une couleur bleue; je 
J'ai concentrée jusqu’à l’entier dégagement de l’ammoniaque 
libre , puis j’ai ajouté une petite quantité de potasse causti- 
que pour précipiter tout ce qu'elle pouvoit contenir; j'ai 
obtenu 7 parties d’un mélange de nickel, de magnésie et d’un 
peu de chaux, que j'ai fait chauffer avec un excès d’acide 
oxalique. Les oxalates qui ont résulté de cette opération ont 
été chauffés doucement avec un excès d’ammoniaque qui s’est 
colorée en bleu ; l'oxalate de nickel déposé de l’ammoniaque 
représentoit 2 parties et demie de protoxide; les oxalates in- 
solubles dans l’'ammoniaque, calcinés et redissous dans l’acide 
sulfurique, ont donné du sulfate de magnésie qui contenoit 
2 parties 1 dixième de cetoxide, et un peu de sulfate de chaux. 
L’acide hydrochlorique qui avoit dissous les quatre subs- 
tances déjà séparées avoit laissé un résidu d’un-blanc jaunâtre 
dont le poids étoit de 7 parties et demie. Ce résidu a pris 
une légère couleur rose par la calcination. Pour connoître sa 
nature je l’ai fondu avec de la potasse qui s’est presque aus- 
sitôt colorée en jaune , j'ai retiré de ce résidu G parties 3 
dixièmes de silice et une demi-partie d’oxide de chrôme d’un 
beau vert. 
